SÉANCE DU 23 FÉVRIER igoS. 5o3 



» 3" Écrouissage. — Les aciers qui se transforment par trempe changent également 

 de structure par écrouissage, et le phénomène est des plus curieux à observer au micro- 

 scope. Si l'on soumet l'acier à un certain effort sans dépasser la limite élastique, les 

 plans de clivage, que l'on note dans les aciers bruts de forge à structure polyédrique, 

 s'accentuent considérablement. Dès que l'on dépasse la limite élastique les polyèdres 

 s'agrandissent démesurément et l'on voit apparaître les fers de lance. La transformation 

 semble avoir lieu dans chaque polyèdre : à plusieurs reprises j'ai observé que les 

 modifications s'arrêtaient nettement au bord du polyèdre, dans lequel elles ont pris 

 naissance. Je dois ajouter que ces aciers écrouis sont d'autant plus faciles à attirer à 

 l'aimant que les fers de lance notés à la micrographie sont plus nombreux {'). 



» 4" Refroidissement. — J'ai fait sur le refroidissement des aciers au nickel trois 

 séries d'expériences. La première m'a prouvé que le refroidissement à — 78° n'a 

 aucune influence sur les aciers à structure ordinaire, tandis qu'il permet de voir 

 nettement la martensite, sans aucune attaque, dans les aciers ayant déjà celte struc- 

 ture. Enfin le refroidissement à — 78° semble, du moins dans les observations que j'ai 

 faites, avoir même effet que le recuit sur les aciers à structure polyédrique (-). Une 

 seconde série d'essais m'a permis de voir que, dans les aciers non magnétiques qui, 

 d'après les expériences de M. Dumas, deviennent magnétiques irréversibles à- — 78", 

 cette transformation n'est pas instantanée. Dès o", l'acier a complètement changé de 

 structure, les polyèdres ont pris des dimensions extraordinaires et l'on aperçoit quel- 

 ques fers de lance; à — 20°, ceux-ci deviennent très nombreux, mais on voit encore 

 quelques polyèdres, tandis qu'à — {\0° ils ont totalement disparu. 



» 5° Cémenlalion et décarburation. — J'ai pensé qu'il était utile de contrôler les 

 résultats déjà obtenus par des opérations de cémentation et de décarburation. Elles 

 ont duré 8 heures; les premières ont été faites à loSo" en présence de noir animal; 

 les secondes ont eu lieu à 85o°, en présence d'oxyde de fer pur. 



» Ces essais concordent parfaitement avec les réstiitats précédents, à 

 condition que l'on tienne compte de l'action du recuit qui intervient. 



» Je dois citer notamment que si l'on cémente un acier à structure polyé- 

 drique, ne pouvant être transformé par recuit, il reste entièrement à struc- 

 ture polyédrique; pour un acier à même structure, mais subissant une 

 transformation par recuit, le centre esta structure en fers de lance, tandis 

 que les bords, plus carbures, ne montrent que des polyèdres. 



» Enfin ces expériences offrent un intérêt tout spécial, car elles semblent 

 bien prouver que le fer de lance et la martensite ordinaire ne sont qu'un 

 seul et même constituant. On les obtient, en effet, l'un et l'autre, dans les 



(') Des mesures précises devront être faites à ce sujet. 



(*) Toutefois des expériences récentes que je ne puis encore publier semblent bien 

 prouver que le recuit a de laclion sur certains aciers polyédriques, sur lesquels le 

 refroidissement n'agit pas. 



